538 



wird, zugleich geht die ausserordentliche Begünstigung der 

 Metamorphose durch Wärme daraus hervor. 





1 e. 



lf. 



H 2 0 



3,40 



1,79 



Si0 2 



55,83 



55,68 



A1 2 0 3 



23,50 



23,48 



CaO 



0,10 



0,15 



K 2 0 



11,61 



15,88 



Na 2 0 



5,56 



3,02 





100 



100 



Es war zu erwarten, dass der künstliche Analcim durch * 

 Digestion mit Kalisalzlösungen sich in einen Kalizeolith um- 

 wandeln lässt; der Versuch ergab das überraschende Resultat, 

 dass die Rückbildung sich auch auf den Wassergehalt erstreckt: 

 aus dem künstlichen Analcim ist wieder ein Leucit hervor- 

 gegangen. 



lg. Künstlicher Analcim 1 d. 2 Tage mit K 2 C0 3 lösung 

 behandelt. 



lh. Künstlicher Analcim 1 c. 4 Tage mit K Öllösung be- 

 handelt; lufttrocken. 





lg- 



lh. 





1,21 



1,10*) 



Si0 2 



54,92 



55,50 



Al 2 0 3 



23,43 



23,27 



CaO 



'0,13 



0,25 



K 2 0 



18,73 



19,03 



Na 2 0 



1,22 



0,85 





99,64 



100 



Zur Entscheidung der Frage, ob diese Umwandlung von 

 künstlichem Analcim in Leucit auch an natürlichem Analcim 

 ausführbar ist, wurden folgende Versuche mit letzterem angestellt. 



Ii. Analcim aus dem Fassathal; enthält Spuren von 

 CaC0 3 . Es wurden folgende 3 Proben Analcim digerirt: 



lk. mit kohlensaurer Kalilösung 7 Monate lang**), 

 11. mit kohlensaurer Kalilösung 4% Monate, 

 Im. mit K Öllösung 3 Monate. 



*) Ueber H 2 S0 4 entweichen 0,26%. 

 **) Der erhaltene künstliche Leucit wird auch nach dem Glühen 

 durch HCl völlig zerlegt, wobei die Si 0 2 sich theils flockig, theils gallert- 

 artig abscheidet; hervorgehoben sei noch, dass, bei später angestellten 

 Versuchen, bei Anwendung 15procentiger K 2 C0 3 lösung, bgrm. Analcim 

 im Laufe eines Monats völlig umgewandelt werden konnten. 



